( ,i67 ) 

 phosphore, du manganèse, et une substance azoto-carburée eu partie sohible 

 dans la potasse et qui s'éloigne du carbone par sa composition et tous ses 

 caractères. Ainsi l'analyse chimique ne permet pas d'envisager l'acier comme 

 un simple carbure de fer. 



» 2° On n'a jamais produit d'acier en combinant du fer pur avec du car- 

 bone également pur. Tl est impossible en effet d'enlever au fer du commerce 

 les éléments aciérants qu'il contient et qui, en se complétant par la cémen- 

 tation, forment l'acier véritable. Dans toutes les circonstances où l'on a cru 

 aciérer avec du carbone pur, on n'a pas tenu compte des éléments contenus 

 dans le fer et des influences dues au charbon impur, aux gaz de !a combus- 

 tion et à l'air lui-même. 



» 3° Pour démontrer que le carbone seul ne peut pas aciérer d'une ma- 

 nière régulière et permanente, il suffit de rappeler que l'hydrogène bicar- 

 boné pur ne produit pas d'acier : or ce gaz, en se décomposant, donne 

 précisément du carbone à l'état naissant et de l'hydrogène protocarboné 

 qui, dans les anciennes idées, devraient opérer l'aciération. 



< 4° Après avoir reconnu que le carbone ne [jouvait pas être le seul élé- 

 ment de l'aciération, j'ai avancé que l'acier se produisait sous la double 

 influence du carbone et de l'azote, ou par l'action des corps qui leur res- 

 semblent. De là, comme je l'ai dit, la famille des aciers dans laquelle le car- 

 bone peut être remplacé par le silicium ou le bore, et l'azote par le phosphore. 



» 5° Cette conslitiition de l'acier est confirmée par l'analyse qui constate 

 dans tous les aciers la présence de l'azote et même celle (Ui silicium et du 

 phosphore. 



.. 6° J'ai démontré que dans l'acier.l'azote est réellement constitutif, et 

 qu'il ne s'y trouve pas à l'état d'azoture de titane, en isolant la substance 

 carburée qui existe dans l'acier; j'ai prouvé qu'elle était fortement azotée, 

 qu'elle donnait par la distillation des vapeurs ammoniacales et qu'elle 

 se comportait comme une véritable matière organique azotée. 



» 7° Lorsqu'on soumet 'l'acier à l'influence de l'hydrogène absolument 

 sec, on lui enlève des traces d'azote étrangères à la constitution du composé 

 métallique et qui s'y trouvent probablement à l'état d'azoture; aussi dans 

 ce cas l'acier n'est pas décomposé: mais lorsqu'on fait agir l'hydrogène dans 

 les conditions que j'ai décrites, on produit alors une désaciération complète, 

 et l'azote se dégage à l'état d'ammoniaque ou sous la forme de composés 

 goudronneux azotés et de cyanhydrate d'ammoniaque. 



» 8° Tous les faits de pratique connus depuis si longtemps dans lesquels 

 on acière presque instantanément le fer avec les cyanures, les charbons 



I Sa.. 



